1(154 



Porzellan 



haufie mit nur 1 bis 2 Quarzgehalt in 

 den Handel, wie z. B. der englisehe China Clay 

 und der in der Porzellanindustrie vielfach 

 verwendete Kaolin von Zettlitz bei Karlsbad. 



Durch konzentrierte Alkalihydroxyde und 

 schneller noch durch heiBe konzentrierte 

 Schwefelsaure wircl der Kaolinit vollstandig 

 zersetzt. Anf dieses Verhalten griindet sich 

 die Bestimmung des ,,Tonsubstanz"-Gehaltes 

 der Kaoline, die sogenannte ration elle 

 Analyse. Nach der Behandlung mit heiBer 

 Schwefelsaure und Entfernung der ent- 

 standenen Aluminiumsulfatlosung durch 

 Dekantieren wird die in hydratiscner Form 

 ausu'cschifdene Kieselsaure des Kaolinits 

 durch abwechselndes Behandeln mit 7%iger 

 Natronlauge und konzentrierter Salzsaure 

 gelb'st, der hauptsachlich aus Quarz und 

 geringen Mengen feldspatartiger Silikate be- 

 stehende Riickstancl gewogen und der ,,Ton- 

 substanz"- Gehalt aus der Differenz bestimmt. 

 Glimmerhaltige Kaoline geben hierbt-i zu 

 hohe Werte, da Muskovit ebenfalls durch 

 heiBe Schwefelsaure zersetzt wird. Andere 

 Sauren, auBer Schwefelsaure und FluBsaure. 

 haben nnr geringe Wirkung auf Kaolinit. 



Mit Wasser bilden die Kaoline cine form- 

 bare (plastische) Masse, die beim Trocknen 

 ,,schwindet", d. h. unter Anniiherung der 

 einzelnen Teilchen ihr Volumen verringert. 

 Diese Trockenschwindung betragt meist nur 

 wenige Prozente. 



Beim Erhitzen gibt der Kaolinit bei etwa 

 570 (' unter Warmeabsorption den gro'Bten 

 Teil seines Konstitutionswassers ab, wobei 

 seiu spezifisches Gewicht und die AVider- 

 standsfahigkeit gegen chemische Einwir- 

 kungen abnimmt. Wahrscheinlich tritt 

 gleichzeitig mit dem Wasserverlust ein Zerfall 

 in freie Tonerde (A1 2 3 ) und freie Kiesel- 

 saure (Si0 2 ) ein. Der letzte Rest des Konsti- 

 tutionswassers entweicht erst nach sehr 

 langeiu Erhitzen oder bei noch holier ge- 

 sti'iircrtcr Temperatiir. Von etwa 800 C an 

 niiimit das spezifische Gewicht wiecler zu, 

 mSglicherweise infolge von Polymerisation 

 der Tonerde. Beim Gliihen schwinden die 

 Kaoline, und zwar nimmt diese Brenn- 

 schwindung mit steigender Temperatur 

 bis zu einem Maximalwert zu. Dieser End- 

 wert wird je nach der Reinheit und Korn- 

 gro'Be'des Materials bei verschieden holier 

 Temperatur erreicht, meist erst iiber 1400 C; 

 gleichzeitig verliert der Kaolin seine porose 

 Struktur, er wird dicht und wasserundurch- 

 liissig: es tritt vollkommene ,,Sinterung" 

 ein. In derartig hochgebrannten Kaolinen 

 t'inden sich zahlreiche Kristallchen von 

 Sillimanit (Al 2 Si0 5 ), deren Menge von 

 der Erhitzungsdauer, der Temperatur und dem 

 Material abhangt. 



Einen bestiminten Schmelzpunkt be- 

 nirlit. snnclrni c< tritt lici ihuen 



eiue alhnahliche Erweichung ein, deren Be- 

 ginn von der Reinheit und dem Feinheits- 

 grade des Materials abhangt. In der Technik 

 bezeichnet man als Schmelzpunkt diejenige 

 Temperatur, bei welcher ein aus dem Ma- 

 terial geformter kleiner Kegel soweit er- 

 weicht, daK er umsinkt und mit seiner Spitze 

 die Unterlage beruhrt (,,Kegelschmelz- 

 punkt"). Bei reinen, quarzfreien Kaolinen 

 findet dieses Schmelzen gleichzeitig mit dem 

 der Nummern 35 bis 36 der Segersclit'ii 

 Kegelskala, bei etwa 1770 bis 1790 ~C, si ail. 

 Quarz und Metalloxyde (Fe 2 3 , Mn 2 3 . ( a( >. 

 MgO, K 2 usw.) setzen die Schmelztempera- 

 tur herab, besonders wenn sie gleichzeitig 

 zugegen sind. 



Hauptbedingung fiir die Verwendbarkeit 

 eines Kaolins zur Porzdlanherstellung 1st ein 

 mogliehst geringer Gehalt des geschlammten 

 Produktes an Eisenverbindungeu, eine 

 gleichmaBige Verteilung derselben und, hierauf 

 beruhend, ' eine gleichmaBig weiBe, 

 fleckeufreie Brennfarbe bei hohen Tempera- 

 turen. Grobere Beimengungen von eisni- 

 haltigen Mineralien im Rohkaolin sind un- 

 schadlich, da sie durch das stets notwendige 

 Sclilammen beseitigt werden. 



Zur Porzellanherstellung geeignete Kaoline 

 linden sich it. a. in der Gegend von Halle a./S. 

 bei Mori, Trotha, Sennewitz und bei.Dohlau, 

 in Sachsen bei MeiBen, Miigeln, Kemmlitz, 

 in Bayern bei Hirschau und Amberg und 

 vor allem in Bohmen in der Gegend von 

 Zettlitz bei Karlsbad; ein auch in Deutsch- 

 land haufig verwencleter Kaolin ist der eng- 

 lisehe China Clay, der hauptsachlich in 

 Cornwall aus kaolinisiertem Pegmatit und 

 ( iraiiit gewoiinen wird. 



ft) Ton Unter Ton im engeren Sinne 

 versteht man jedes weniger reine, ,,tonsub- 

 stanz"-haltige Material, welches sieh nicht 

 mehr auf primarer La^erstatte findet und sich 

 vom Kanlin durch seine groBere Plastizi- 

 tat und meist durch hoheren Gehalt an or- 

 gauischen Beiniengungen (Humusstot'fen 

 u. du;l.) und an Eisenhydroxyd uuterscheidet. 

 Fiir die Porzellanfabrikation kommen nur 

 solche Tone in Betracht, die feuerfest sind 

 und deren Brennfarbe sich miiglichst der 

 der reinen Kaoline niihert. Die ,,Tonsub- 

 stanz"- Teilchen dieser Tone sind meist von 

 noch geringeren Dimensionen als bei Kaolin 

 und lassen nur selten kristallinische Struktur 

 erkennen. Die groBere Plastizitiit ist wohl 

 auf die auBerordentliche Feinheit und die 

 Struktur dieser Teilchen, sowie auf den 

 Gehalt an organischen und anorganischeu 

 Kolloiden zuriickzufiihren. Eine wirklich 

 fiinvaiulfreie Methode zur Messung der 

 Plastizitiit existiert nicht. was darauf 

 zuruckziifiihren ist, daB die in der Technik 

 als Plastizitiit bezeichnete Eigenschaft sich 

 aus cincr Iteilie vt-rschiedener physikalischer 



